## STUDI MIKROSKOPIK MEMBRAN BERPORI TIO 2 BERBASIS POLYMETHYL METHACRYLATE SEBAGAI TEMPLATE
Jan Ady 1) , Eka Viandari 1)
1) Departemen Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga e-mail : jan_ady@yahoo.com ; ekaviandari@gmail.com

## ABSTRAK
Salah  satu  sumber  pencemaran  air  adalah  limbah  industri  karena  limbah  industri  menghasilkan polutan yang megandung zat-zat berbahaya bagi tubuh manusia seperti mikroba patogen. Selama ini, proses pengolahan air cenderung memanfaatkan senyawa-senyawa kimia yang mengakibatkan terbentuknya  limbah  baru  yang  lebih  berbahaya.  Teknik  yang  lebih  aman  untuk  menanggulangi tersebut  adalah  menggunakan  membran.  Penelitian  ini  fokus  pada  pembuatan  membran  yang lebih  tahan  terhadap  kerusakan  melalui  pengaturan  pori-porinya.  Metode  yang  digunakan  untuk membuat  membran  adalah  metode template  leaching dengan  PMMA  sebagai template .  Metode template  leaching diawali  dengan  melapisi  substrat  menggunakan  PMMA  yang  telah  dilarutkan ke  dalam  aseton,  setelah  mengering,  substrat  tersebut  dicelupkan  ke  dalam  sol  TiO 2 yang  telah disintesis. Substrat didiamkan selama 17 jam agar partikel sol TiO 2 dapat menginterstisi ke dalam celah-celah PMMA dengan sempurna untuk kemudian dikalsinasi pada suhu 550 0 C selama 4 jam. Kemudian sampel dikarakterisasi menggunakan SEM-EDX dan XRD. Berdasarkan hasil uji SEM didapatkan ukuran pori terhadap konsentrasi PMMA 0, 2%, 3%, 4% berturut-turut adalah 1900 – 2000 nm, 860,5 – 1669 nm, 312,8 – 382,5 nm, dan 136,1 – 269,7 nm sedangkan dari hasil EDX menunjukkan adanya unsur-unsur Ti dan O presentase atom masing-masing 3,03 % dan 66,81%. Hasil analisis XRD menunjukkan bahwa TiO2 yang terbentuk selama proses sol gel adalah 100% dengan fase anatase pada sudut difraksi 25,406 0 .
Kata kunci: Membran, TiO 2 , PMMA, template leaching
MICROSCOPIC STUDY TIO 2 POROUS MEMBRANE BASED POLYMETHYL METHACRYLATE AS TEMPLATE

## ABSTRACT
One source of water pollution is industrial waste as industrial waste produces pollutants that lack the substances harmful to the human body such as microbial pathogens. During this time, water treatment  processes  tend  to  use  chemical  compounds  that  cause  the  formation  of  a  new,  more dangerous waste. This study focused on the manufacture of membranes that are more resistant to damage  by  setting  the  pores.  The  method  used  to  make  the  membrane  is  a  template  leaching method with PMMA as a template. This study focused on the manufacture of membranes that are more  resistant  to  damage  by  setting  the  pores.  The  method  used  to  make  the  membrane  is  a template  leaching  method  with  PMMA  as  a  template.  Template  leaching  method  begins  by coating a substrate using a PMMA which has been dissolved in acetone, after dries, the substrate is dipped into the TiO2 sol was synthesized. Substrate allowed by stand for 17 hours in order to be able interstitials TiO2 sol particles into crevices PMMA perfectly calcination for temperature of 5500C  for  4  hours.  The  samples  were  cooled  at  room  temperature  in  the  furnace.  Finally, characterized  the  samples  with  SEM-EDX  and  XRD.  Based  on  SEM  Characterized  Obtained porous size was about PMMA concentration of 0%, 2%, 3%, 4% respectively from 1900 to 2000 nm, 860.5 to 1669 nm, 312.8 to 382.5 nm, and 136.1 to 269 , 7 nm and the EDX Indicated that the element of Ti and O with the percentage of 3.03% and 66.81%. Output has been  show of XRD that during sol-gel TiO2 forming process was 100% within diffraction angle 25.4060 in anatase forming.
Keywords: Membrane, TiO 2 , PMMA, template leaching

## PENDAHULUAN
Salah  satu  faktor  penyebab  minimnya ketersediaan  air  bersih  adalah  pencemaran air. Secara spesifik pencemaran air didefinisikan  sebagai  penyimpangan  sifat- sifat air dari keadaan normalnya (Fahtomiaji, et  al .  2013).  Salah  satu  sumber  pencemaran air  adalah  limbah  industri  karena  limbah industri  menghasilkan  polutan  berupa  zat-zat berbahaya  bagi  tubuh  manusia  seperti mikroba patogen.
Berbagai  upaya  telah  dilakukan  untuk menyelesaikan masalah tersebut salah satunya  dengan  mengembangkan  teknologi membran.  Menciptakan  membran  penyaring ( filter ) dalam bentuk flat membran, membran hollow  fiber ,  membran  bioreaktor  hingga pemanfaatan  membran  fotokatalis  yang diaplikasikan  dalam  bentuk  lapisan  tipis (Asteti, et  al .  2007).  Membran  merupakan alternatif  terbaik  untuk  membantu  proses pengolahan air ( water treatment ) karena lebih sederhana  dan  murah  (Zhang, et  al .  2012). Keuntungan  lain  dari  pemanfaatan  membran adalah  memiliki  ketahanan  kimia  yang  baik dan  tahan  pada  kondisi  pH  yang  ekstrim (Nunes, et al . 2001).
Pada umumnya, membran yang digunakan saat ini adalah membran berbahan dasar polimer karena lebih mudah pembuatannya.  Jika  dibandingkan  dengan membran polimer, membran keramik memiliki  kekuatan  dan  struktur  yang  lebih baik  untuk  proses  pengolahan  air  ( water treatment ) karena memiliki beberapa kelebihan  seperti  tahan  dan  stabil  pada  suhu yang  tinggi,  tahan  terhadap  penekanan, memiliki stabilitas yang baik terhadap bahan- bahan  kimia  dan  tahan  aus  (Alem, et  al . 2009).
Membran  berpori  TiO 2 menjadi  fokus utama  penelitian  saat  ini  karena  TiO 2 merupakan biokeramik yang bersifat nontoksik  (tidak  beracun)  sehingga  aman digunakan  sebagai  bahan  dasar  pembuatan membran selain itu TiO 2 merupakan senyawa keramik  yang  mampu  mengalami  efek fotokatalis  jika  bereaksi  dengan  sinar  UV. Membran  TiO 2 dengan  pori  yang  lebih  besar terbukti memiliki kemampuan untuk berfotokatalis  lebih  baik  (Kamegawa, et  al . 2010).  Untuk  membuat  membran  berpori TiO 2 ,  metode  yang  dapat  digunakan  adalah penggunaan template polimer sebagai
kerangkanya.  Jenis  polimer  yang  biasa digunakan  sebagai template adalah  PMMA ( Polymethyl  methacrylate )  karena  PMMA memiliki  keunggulan  tidak    menyebabkan patah  ( fracture )  jika  dilakukan  pemanasan (kalsinasi).
Membran didefinisikan sebagai lapisan tipis selektif dan semipermeabel yang berada diantara  dua  fasa  yaitu  fasa  konsentrat  dan fasa  permeat  (Pinem, et  al .  2011).  Fasa konsentrat  adalah  fasa  suatu  zat  yang  akan tertahan  oleh  membran,  sedangkan  fasa permeat adalah fasa suatu zat yang akan lolos melewati membran karena ukuran partikelnya jauh  lebih  kecil  dari  pori  membran. Berdasarkan  jenis  dan  struktur  membran dapat  dibedakan  menjadi  tiga  yakni Porous membran  meliputi  proses  pemisahan  yang didasarkan  pada  ukuran  partikel  yang  akan melewati membran. Porous membran dibedakan  menjadi  tiga  yakni macroporous yaitu membran dengan ukuran pori > 50 nm, mesoporous membran  dengan  ukuran  pori antara 2 - 50 nm, dan microporous membran dengan ukuran pori < 2 nm.
Titanium  dioksida  (TiO 2 ) merupakan senyawa  keramik  berupa  kristal  berwarna putih  dan  bersifat  nontoksik  (Gupta, et  al . 2008)  .  Titanium  dioksida  tersusun  atas  ion Ti 4+ dan  O 2- dalam  konfigurasi  oktahedral (Setiawati, et  al .  2009).    TiO 2 mempunyai tiga  sistem  kristal  yaitu rutile,  anatase, dan brookite , tetapi hanya anatase dan rutile yang mudah  diamati  karena  dalam  fase brookite bersifat  tidak  stabil. Anatase dan rutile memiliki  struktur  kristal  tetragonal  dengan konstanta  kisi  yang  berbeda  dan brookite memiliki struktur kristal ortorombik. Perbedaan  mendasar  kedua  struktur  kristal rutile dan anatase terletak  pada  setiap oktahedron dan susunan rantai oktahedralnya. Pada  kedua  fasa  tersebut,  setiap  oksigen  dan kation titanium yang bertetanggaan membentuk segitiga datar. Pada rutile , ketiga sudut Ti-O-Ti memiliki nilai 120º. Sedangkan pada anatase posisi  atom pada kisi mengalami distorsi (penyimpangan) sehingga salah satu sudut adalah 180º dan dua lainnya mendekati 90º

## METODOLOGI Alat dan Bahan
Bahan  :  Titanium  tetraisopropoksida 97% (Sigma Aldrich), Polymethyl
Methacrylate  (PMMA),  asam  asetat  glacial, aseton,  etanol  96%,  substrat  kaca  preparat, HCL 37%
Alat  :  gelas  beaker, magnetic  stirrer , pipet tetes, furnace, SEM-EDX dan XRD
Metode Penelitian 0,2-0,4  gram  PMMA  dilarutkan  ke dalam  10  mL  aseton  lalu  diaduk  selama  15 menit  hingga  terbentuk  larutan  homogen berwarna  bening  untuk  semua  konsentrasi. Waktu yang dibutuhkan untuk melarutkan 0,4 gram  PMMA  lebih  cepat  dari  0,2  gram PMMA,  kemudian  Substrat  berupa  lembaran kaca  dibersihkan  dengan  etanol  96%  untuk menghilangkan  kontaminasi  senyawa  lain dan  didiamkan  selama  5  menit.  Langkah selanjutnya  adalah  membuat  sol.  Pembuatan sol  TiO 2 diawali  dengan  mereaksikan  etanol 96% sebanyak 90 mL ke dalam 4,8 mL asam asetat  glasial  untuk  mempercepat  reaksi hidrolisis, kemudian diaduk dengan magnetic stirrer selama 3 menit kemudian ditambahkan  6  mL  TTiP  yang  diikuti penambahan 0,4 mL HCl 37% lalu dilakukan pengadukan selama 2 jam, larutan didiamkan selama  24-60  jam  untuk  kristalisasi.  Setelah proses kristalisasi berlangsung, akan terbentuk  sol  berwarna  bening.  Pembuatan
membran  berpori  TiO 2 diawali  dengan melarutkan  PMMA  ke  dalam  pelarut  aseton dengan  konsentrasi  0%,2%,3%,4%  (w/w), setelah  PMMA  larut  dengan  sempurna, dilanjutkan  dengan  pembuatan  sol  TiO 2 sebagai  bahan  dasar  membran  melalui metode  sol,  dilanjutkan  dengan  pencelupan substrat  ke  dalam  PMMA  yang  telah dilarutkan tersebut, setelah PMMA mengering,  substrat  dicelupkan  kembali  ke dalam  sol  TiO 2 .  Sebagai  pembanding,  satu sampel  hanya  dicelupkan  ke  dalam  sol  TiO 2 tanpa  PMMA.  Lalu  substrat  diangkat perlahan-lahan  untuk  dikeringkan  selama  17 jam  pada  suhu  ruangan.  Kemudian  keempat sampel  dikalsinasi  dalam furnace pada  suhu 550 o C  selama  4  jam  untuk  menghilangkan PMMA. Kemudian akan dilakukan uji SEM- EDX dan XRD pada keempat sampel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Membran TiO 2 berpori berhasil disintesis  melalui  metode template  leaching dengan    polimer  sebagai  komponen  utama pembentuk  porinya.  TiO 2 yang  digunakan sebagai  bahan  dasar  membran  berbentuk  sol dengan  Titanium  Tetraisopropoksida  (TTiP) sebagai prekusornya.
Gambar 1. Citra SEM  Morfologi Membran TiO 2 Berbagai Variasi PMMA untuk Perbesaran 10.000x (a). S1 Tanpa PMMA, (b). S2 PMMA 2%, (c). S3 PMMA 3%, (d). S4 PMMA 4%
Prekusor  TTiP  merupakan  salah  satu  oksida logam  yang  mampu  tersuspensi  menjadi partikel  koloid  jika  bereaksi  dengan  alkohol (Wilman,  2007).  Saat  prekusor  bereaksi dengan  alkohol  akan  terjadi  reaksi  hidrolisis yang  menghasilkan  sol.  Dari  hasil  uji  SEM sampel  1 (S1),  sampel  2 (S2),  sampel  3 (S3) dan  sampel  4  (S4)    didapatkan  hasil  sebagai berikut : Membran yang telah dicetak di atas kaca  preparat  masih  berupa  lapisan  yang sangat  tipis,  karena  hanya  menggunakan  1 kali pelapisan. Sehingga membutuhkan metode  yang  tepat  untuk  menunjukkan adanya  senyawa  TiO 2 pada  lapisan  tipis tersebut.  Adanya  senyawa  TiO 2 dibuktikan melalui  karakterisasi Energy  Dispersive  X Ray  Spectroscopy (EDX).  Adapun  hasil  dari karakterisasi EDX akan disajikan pada Tabel 1. Tabel 1. Hasil Karakterisasi EDX Komponen Unsur Wt % At % OK 53.12 66.81 NaK 21.39 18.72 MgK 06.98 05.78 CaK 11.29 05.67 TiK 07.21 03.03
Dari  citra  SEM  pada  Gambar  1.  (a)  - (d) terlihat bahwa PMMA memiliki pengaruh yang  sangat  signifikan  pada  terbentuknya pori.  Gambar  1.  (a)    merupakan  citra  SEM untuk  sampel  1  yaitu    membran  TiO 2 tanpa penggunaan template PMMA, hasilnya terlihat  penuh  dengan  retakan  ( cracking ) dengan jarak antar patahan yang sangat besar. Retakan  terjadi  karena  sol  yang  disintesis memiliki  kadar  pelarut  yang  cukup  tinggi (Kajitvichyanukul, et  al .  2005),  dan  pada sampel  1  sol  yang  dicetak  di  atas  kaca  tidak berinteraksi  dengan  senyawa  lain,  sehingga saat  sebagian  pelarut  menguap  akan  tersisa retakan-retakan  yang  cukup  besar  karena menyusutnya  sol  akibat  pengaruh  panas seperti  terlihat  pada  gambar  (Santos, et  al . 2013).
Gambar  1  (b)  Merupakan  citra  SEM untuk  sampel  2  yaitu  membran  TiO 2 dengan kadar  PMMA  2%,  terlihat  bahwa  distribusi porinya  cukup  merata  dengan  ukuran  pori yang besar dan terbentuk ikatan antar partikel TiO 2 seperti  jaring-jaring.  PMMA  yang dicetak  di  atas  substrat  telah  menjadi gumpalan  seperti  plastik  yang  sangat  tipis.
Pada konsentrasi 2 % partikel larutan PMMA yang  terbentuk  tidak  serapat  konsentrasi  3% dan 4%. Jika partikel PMMA yang terbentuk tidak begitu rapat, maka distribusi partikel sol TiO 2 juga  kurang  rapat  dan  merata,  setelah proses  kalsinasi  berlangsung  PMMA  akan hilang  dan  menghasilkan  pori-pori  yang cukup  besar  karena  banyak  bagian  PMMA yang  dapat  dihilangkan  selama  proses kalsinasi.
Gambar  1  (c)  merupakan  citra  SEM untuk  sampel  3  yang  menunjukkan  adanya gumpalan  TiO 2 yang  cukup  seragam.  Pada sampel  3  ini,  PMMA  yang  digunakan memiliki  konsentrasi  yang  lebih  besar  dari sampel  sebelumnya,  saat  PMMA  yang terlarut  cukup  tinggi  maka  partikel  polimer yang  terbentuk  juga  akan  semakin  banyak (Zhao, et  al .  2001).  Dengan  semakin banyaknya  PMMA  terlarut template akan lebih  rapat  dari  membran  sebelumnya, semakin  rapat  susunan template maka partikel  sol  yang  meresap  ke  dalamnya  juga akan  semakin  merata  hal  tersebut  akan membuat  partikel  sol  semakin  tumpang tindih,  saat  terjadi  kalsinasi  partikel  polimer akan  memuai  kemudian  hilang  secara perlahan  menyisakan  patikel  TiO 2 yang saling menggumpal.
Ukuran dan distribusinya pori-pori yang terbentuk memang  tidak  dapat  seragam  hal  tersebut dikarenakan  PMMA  yang  dicetak  di  atas substrat  telah  menjadi  lapisan  seperti  plastik sehingga  saat  dikalsinasi  yang  hilang  sudah bukan berupa partikel tetapi berupa gumpalan-gumpalan  yang  seperti  plastik tersebut  dan  hal  tersebut  terlihat  dari  citra SEM dimana terdapat pori-pori yang ukurannya cukup panjang.
Gambar  1  (d)  merupakan  sampel  4 yang  menunjukkan  adanya  gumpalan  TiO 2 yang  juga  hampir  seragam  seperti  pada gambar  sebelumnya,  jika  ditinjau  dari struktur  pori,  sampel  4  memiliki  pori  yang lebih  kecil  dari  sampel-sampel  sebelumnya karena  PMMA  yang  digunakan  memiliki konsentrasi  yang  cukup  besar  diantara semuanya yaitu 4%. Semakin pekat konsentrasi  PMMA  maka  semakin  rapat partikelnya  sehingga  akan  membuat  partikel sol  TiO 2 semakin  rapat,  sehingga  semakin tumpang  tindih  antar  partikel  solnya,  saat kalsinasi  berlangsung  semakin  kecil  pula bagian  gumpalan  PMMA  yang  akan  hilang,
sehingga  semakin  besar  konsentrasinya semakin kecil pori-pori yang terbentuk.
Tabel  2  merupakan  hasil  karakterisasi EDX  untuk  sampel  yang  telah  disintesis. Hasil  menunjukkan  bahwa  ada  unsur  Ti-Kα dan  O-Kα,  hal  tersebut  mengindikasikan adanya  unsur  Ti  dan  O  yang  mengalami transisi dari kulit L ke kulit K sebagai sinar X karakteristik.  Tetapi  kadar  Ti  tidak  begitu dominan  karena  hanya  dilakukan  satu  kali pelapisan  substrat.  Unsur  yang  sangat dominan adalah  Na, Mg dan Ca karena unsur tersebut  merupakan  unsur  utama  pembentuk kaca  preparat  yang  digunakan  sebagai substrat  dalam  penelitian  ini  (Thermo Scientific,  2008).  Unsur  O  juga  cukup dominan karena selain unsur pembentuk TiO 2 juga  merupakan  unsur  pembentuk  kaca. Meskipun  unsur  Ti  tidak  begitu  dominan, hasil  tersebut  telah  menunjukkan  adanya unsur-unsur pembentuk TiO 2 .
Data  yang  ada  pada  Tabel  1 menunjukkan  bahwa  semakin  meningkatnya konsentrasi template maka  ukuran  pori membran akan semakin kecil. Tanpa penambahan  PMMA  jarak  antar  patahan membran  TiO 2 terlihat  cukup  besar  yaitu berada  pada  kisaran  1900-2000  nm,  pada penambahan  PMMA  2%    ukuran  porinya 860,5–1669  nm,  penambahan  PMMA  3% dihasilkan  ukuran  pori  312,8-382,5  nm  dan pada  penambahan  PMMA  4%  membran memiliki  ukuran  pori  terkecil  diantara ketiganya yaitu 136,1–269,7 nm.
Semakin  besar  konsentrasi  PMMA, maka susunan partikelnya akan semakin rapat
sehingga  akan  semakin  kecil  pori-porinya. Adanya PMMA akan membuat partikel TiO 2 menginterstisi  atau  mengisi  ruang-ruang kosong diantara partikel PMMA. Jika partikel template semakin  rapat  maka  pertikel  sol TiO 2 juga  akan  tersebar  merata  dan  saling berdekatan,  saat  dilakukan  kalsinasi,  PMMA akan  hilang  meningggalkan  lubang-lubang yang  dinamakan  pori.  Jika  ditinjau  dari keseragaman  pori,  sampel  2  merupakan sampel  terbaik  dijadikan  sebagai  kandidat membran, karena pori-porinya hampir seragam,  tidak  menggumpal  pada  salah  satu titik  saja,  tetapi  dengan  ukuran  pori  yang cukup  besar  sampel  2  kurang  selektif.  Jika ditinjau dari keselektifan membran, sampel 4 merupakan  sampel  terbaik  karena  ukuran pori-porinya  lebih  kecil  dari  ke  3  sampel lainnya.  Ukuran  dan  distribusi  pori  yang terbentuk pada membran TiO 2 pada penelitian  ini  masih belum  maksimal,  karena masih  memanfaatkan  PMMA  yang  harus melalui proses pelarutan, sehingga penguapan pelarut  memberikan  dampak  yang  kurang baik pada porositas membran.
TiO 2 disintesis melalui metode sol gel, beberapa  bagian  sol  yang  digunakan  sebagai bahan  pembuat  membran  diaging  selama  2 minggu  untuk  menghasilkan  gel  berwarna putih  seperti  agar-agar,  kemudian  dikalsinasi pada  suhu  550 0 C  selama  4  jam,  selanjutnya akan  terbentuk  serbuk  yang  berwarna  putih untuk  kemudian  dilakukan  uji  fase  kristal menggunakan  XRD  tipe  PANanalytical. Hasil  uji  fase  Kristal  XRD  akan  ditunjukkan pada Gambar 2.
Gambar 2. Grafik XRD untuk Serbuk TiO 2 pada suhu kalsinasi 550 0 C
Dari  grafik  yang  didapatkan,  dapat diidentifikasi  struktur  kristal  TiO 2 yang terbentuk  adalah anatase karena  intensitas maksimum  berada  pada  sudut  25,406 0, tidak terlihat
puncak-puncak lain yang merepresentasikan  fase rutile .  Berdasarkan data  JCPDS  sudut  25,406 0 merupakan  TiO 2 yang berfase anatase dengan bidang hkl [1 0 1]. Analisa hasil XRD lainnya menunjukkan bahwa  kadar  TiO 2 hasil  sintesis  yang terbentuk  adalah  100%.  Suhu  kalsinasi  550 0
C  merupakan  suhu  optimal  pembentukan TiO 2 yang  berfase anatase (Zhang, et  al . 2012).
Proses  pembentukan  fase  terjadi karena  pengaruh  perlakuan  suhu  yang diberikan  selama  proses  kalsinasi,  fase anatase merupakan  fase  terbaik  TiO 2 untuk melakukan  efek  fotokatalis.  Karena  pada fase tersebut TiO 2 memiliki budang penyerapan foton yang cukup luas dibandingkan fase rutile .
Berdasarkan hasil yang telah didapatkan,  membran  TiO 2 yang  disintesis dapat  dijadikan  sebagai  kandidat  membran mikrofiltrasi  karena  ukuran  pori  yang terbentuk  antara  100  –  10000  nm.  Selain untuk  mikrofiltrasi,  membran  tersebut  juga dapat  dijadikan  membran  fotokatalis  karena tersusun dari material TiO 2 yang merupakan material  semikonduktor  fotokatalis.  Salah satu  syarat  semikonduktor  yang  baik  adalah strukturnya berpori untuk meningkatkan luas permukaan  penyerapan  foton  selama  proses fotokatalis berlangsung (Rissa, et al . 2012).

## KESIMPULAN
1. PMMA memiliki pengaruh yang signifikan  terhadap  terbentuknya  pori- pori membran. Semakin besar konsentrasi  PMMA  maka  semakin  kecil ukuran pori yang terbentuk.
2. Konsentrasi PMMA yang optimal digunakan sebagai pembentuk pori adalah 4%.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, M. dan Khairurrijal, 2009, Review :  Karakterisasi  Nanomaterial ,  Jurnal Nanosains  dan  Teknologi  Vol.  2  No. 1, ISSN 1979-0880.
Alem, et al . 2009. Ceramics.Soc. 29:20.
Andayani,W.  dan  Sumartono,A.,  2007,
Karakterisasi  Katalis  TiO 2 dan  TiO 2 /Karbon  Aktif    yang  Diimobilisasikan Pada  Pelat  Titanium .  Indo.  J.  Chem., 7 (3),  238-242. Billmeyer, F.W, 1984, Textbook of  Polymer Science  3 rd Edition .  Jhon  Wiley  & Sons, New York. Byranvand, M.M., Kharat,N.A., Fatholahi,L.,  and  Beiranvand,L.M.,
2013, a Review on Synthesis of Nano- TiO 2 Via  Different  Methods, Iran, Journal of Nanostructure, JNS 3 1-9. Chang,  Raymond,  2003, Kimia  Dasar  : Konsep-konsep  Inti  Jilid  2  edisi ketiga .  Alih  bahasa  :  Suminar  Setiati, Jakarta : Penerbit Erlangga.
Fahtomiaji, et al . 2013. Penyusunan Penuntun  Praktikum  Pada  Materi Pencemaran di SMA Berdasarkan  Uji Kualitas Air Sungai  Kapuas . Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Untan.
Flemming,  HC.  1997. Experiment  Thermal Fluida Science . 382:14.
Gupta,  K.K.,  Jassal,  M.  and  Agrawal  A.K.,
2008, Sol-gel Derived Titanium Finishing  of  Cotton  Fabric  For  Self Cleaning ,  Indian  Journal  of  Fibre  & Textile Research Vol. 33,pp. 4430450. Kajitvichyanukul,Puangrat.,Ananpattarachai, Jirapat.,  Pongpom,  Siriwan.,  2005, Sol–gel  preparation  and  properties study  of  TiO2  thin  ﬁlm  for photocatalytic
reduction of chromium(VI) in photocatalysis process ,  Science  and  Technology Advance Materials 6 352-358. Lee,  D.S.  and  Liu,  T.K,  2001, Preparation of TiO 2 Sol Using TiCl 4 as a Precusor , Journal  of  Sol  Gel  Science  and Technology 25, 121-136.
Mulder,   M.   1996. Basic   Principles   of Membran    Technology,  2 nd ed., Kluwer  Academic  and  Publisher, Dordrecht.
Nunes,    S.P.,  Peinemann, K.V., Ohlrogge,
K., Membrans    of      Poly(ether imide) Nanodispersed          Silica .    Journal    of Membran Science. 99: 31633171.
Paulose  , et  al .  2008. Membran  Science . 319:199 Pinem,  J.A.  dan  Angela,  R.,  2011, Sintesis Dan  Karakterisasi  Membran  Hibrid PMMA / TEOT : Pengaruh
Konsentrasi Polimer , Prosiding Seminar  Nasional  Teknik  Kimia “Kejuangan” ISSN 1693 – 4393.
Rissa,  L.V.,  Priatmoko,  S.,  Harjito,  2012,
Sintesis Lapisan Tipis Berbasis Nanopartikel  Titania  Termodifikasi Silika  Secara  Sol-Gel  Sebagai  Bahan Antifogging ,  Jurnal  MIPA  35(1) Unnes. Santos,  A.A.R.,  Acevedo,  P.P.,  Cordoba, AE., 2013, Photo-assisted electrochemical  copper  removal  from cyanide  solutions  using  porous  TiO 2 thin film photo-anodes , Mat Res Vol.7 No.1 Sao Carlos, Brazil Septina,  W,  2007, Sintesa  Nanokristal Mesopori  TiO 2 dengan    Metoda  Sol- Gel , Bandung, Tugas Akhir ITB.
Setiawati, T., I.S, Amalia. dan A.A., Wisnu, 2006, Sintesis  Lapisan  Tipis  TiO 2 Dan  Analisis    Sifat  Fotokatalisnya , Jurnal  Sains  Materi  Indonesia    hal  :
141 – 146 ISSN : 1411-1098.
Thermo Nicolet Corporation, 2001,
Introduction  to  Fourier  Transform Infrared Spectrometry.
Tjahjanto,  R.T.  dan  Gunlazuardi,  J.,  2001,
Preparasi Lapisan Tipis TiO  sebagai Fotokatalis  :  Keterkaitan  Antara Ketebalan dan Aktivitas Fotokatalisis , Makara,  Jurnal  Penelitian  Universitas Indonesia    Volume  5,  nomor  2,  Seri Sains, Desember 2001 [hal. 81-91]. Torres, F.G., Troncoso, O.P., Piaggio, F. and Alfredo,  H.,    2010. Structure–
Property Relationships of a
Biopolymer  Network:  The  Eggshell Membran .  Peru.  Jornal  of  Acta Biomaterialia 6 (2010) 3687–3693. Zhang,  H.,  Dong,  F.,  Fang,  S.,  Ye,  C., Wang,  M.,  Cheng,  H.,  Han,  Z.  and Zhai, S., 2012 Fabrication of Macroporous  Titanium  Dioxide  Film
Using PMMA Microspheres as
Template ,  Journal  of    Colloid  and
Interface Science 386.